696 



L. GESCHWIND — L'ÉTAT ACTUEL DE L'INDUSTRIE DES CENDRES PYRITEUSES 



§ 2. — Purification de l'alun. 



Le lavage a éliminé la majeure partie de l'eau 

 mère et le peu de sulfate ferreux qui avait pu cris- 

 talliser avec l'alun. L'alun n'est cependant pas 

 encore assez pur pour être livré au commerce et 

 d'ailleurs ne se présente pas sous une forme mar- 

 chande. Il faut lui faire subir une deuxième cristal- 

 lisation. Pour cela, on le redissoul dans une chau- 

 dière en plomb ou en cuivre, de manière à obtenir 

 une solution ù, 'il°-43" B. On la laisse en repos 

 pendant quelques minutes, pour permettre aux 

 impuretés de se déposer, puis on la coule dans des 

 formes. Ces formes, qui ont une capacité de 

 2.UÛ0 litres environ, sont tronc-coniques et sont 

 doublées de plomb. Elles sont obtenues par la 

 juxtaposition de deux panneaux, formés de douves 

 en chêne réunies par des cercles en fer. L'étan- 

 chéité aux points de jonction est obtenue par deux 

 lames de caoutchouc et le serrage des cercles au 

 moyen de vis et d'écrous. Le joint avec le sol dallé 

 est fait avec de l'argile. La forme ainsi préparée, 

 et remplie de la solution d'alun, est livrée aurefroi- 

 dissement pendant une quinzaine de jours. On 

 enlève alors les deux panneaux et on se trouve en 

 présence d'nn bloc d'alun dont les parois ont 23 à 

 30 centimètres d'épaisseur, et contenant de -4 à 5 Hl 

 d'eau mère. Cette eau mère retient en solution de 

 80 à 90 kilos d'alun par mètre cube. Elle est 

 recueillie dans des citernes et sert au lavage de 

 l'alun brut. 



On divise le bloc à la hache, on concasse les mor- 

 ceaux en fragments de la grosseur du poing, et 

 l'alun est prêt à être livré à la consommation. 

 C'est Valua ordinaire ou alun de glace. 



Il s'en faut que la totalité de la masse soit cons- 

 tituée par de l'alun marchand. Seul, ce qui en terme 

 de métier s'appelle le lard, c'est-à-dire l'alun qui a 

 cristallisé sur le pourtour de la forme, peut être 

 vendu tel quel, sauf une partie du pied, rendue 

 légèrement noirâtre par des impuretés, qui est 

 demandée par les corroyeurs, sous le nom d'ahm 

 gris, et les parties les plus belles dans les déchets 

 qui, après un écrasage préalable, peuvent être 

 livrées à la consommation. 



Le reste, constitué par le pied de la masse, très 

 i mpur, chargé de malières argileuses, et par les 

 déchets légèrement souillés, doit subir une nou- 

 velle épuration. 



Une masse d'alun, exigeant pour sa formation 

 2.200 kilos d'alun di^ brevetage, donne en moyenne : 



Alun (le filace 1.000 kilos 



.•Miin écrasé 260 — 



Déchets h refondre 600 — 



Alun gri? 300 — 



Alun perdu ilans l'eau mi-rv .... 40 — 



Tota' 2.200 kilos 



Les 600 kilos de déchets doivent subir une pre- 

 mière recristallisation à faible concentration, 28 à 

 30° B., pour séparer l'insoluble. C'est la refonte 

 pour 1/2 ÂE, dont le prix derevients'établit comme 

 suit : 



Débris : 6.000 kilos à 6 fr. 59 395 fr. 40 



Eau d'alun : 8 mètres cubes à fr. 50. 4 >■ 



Charbon : 700 kilos à 18 francs. ... •12 60 



Main-d'œuvre, usure, etc 15 » 



Aluu obtenu : 4.400 kilos à 9 fr. TO . . 42T fr. " 



L'alun ainsi obtenu, très pauvre en fer, est redis- ■ 

 sont et coulé en masses, dites de 1/2 AE. Le produi^| 

 de ces masses subit une nouvelle recrislallisatioi^B 

 en niasses, dites d'AE. C'est l'alun épuré brut qu^| 

 l'on obtient encore en faisant recristalliser l'alun 

 de glace. 



Cet alun épuré brut est débité, cassé et mis à 

 macérer pendant douze heures avec de l'eau saturée 

 d'alun, puis avec de l'eau pure. On laisse égoutter, 

 on sèche sur des claies et on obtient l'alun épuré 

 marchand. 



Toutes ces refontes successives entraînent une 

 dépense de main-d'œuvre considérable et la perte 

 de beaucoup d'alun, en dissolution dans les eaux 

 mères. Cette épuration est donc très coûteuse. 



rilIX DE HEVIENT : 



1. — Ahoi de glace. 



Alun de brevelage macéré : 2.200 kilos à 7 fr. 91. . nb fr. 



Charbon : 100 kilos 1 80 



Usure, entretien, divers 2 20 



Main-d'œuvre 2 50 



Usure et entretien des formes 2 oO 



Charrois, emballage, main-d'œuvre diverse .... 15 » 



Total 199 fr. 



Pour obtenir 2.160 kilos d'alun : 



Alun de ;^'lace et alun écrafé : 1.260 kil. à 10 fr. 10. 121 25 



Alun gris ; 300 kilos à 10 fr. 7.'; 32 25 



Débris ; 600 kilos à 6 fr. 59 39 50 



Total égal 199 fr. 



2. — Ahi» de Iji AE. 



Alun pour 1/2 AE : 1.560 kilos à 9 fr. 70.' 155 20 



Débris d'alun de glace : 600 kilos à 6 fr. 59 ... . 39 55 



Charbon 1 80 



Usure, entretien, divers, main-d'œuvre 4 95 



Entretien des formes 2 50 



Total 2U4 fr. 



Pour obtenir 2.160 kilos d'alun : 

 Alun à refondre en AE : 1-500 kilos à 9 fr. 70 . . . 14,'l 60 

 Alun à refondre en 1/2 AE : 660 kilos à 8 fr. 85 . . 58 40 



Total égal 2114 fr. 



3. — Alun épuré. 



Alun de glace : I.IOO kilos .'i 10 fr. 10 111 » 



Alun de 1/2 AE : 1.100 kilos à 9 fr. 70 106 70 



Charbon 1 80 



Usure et entrelien de la chaudière, main-d'œuvre, 



usure et entretien des formes, etc 7 50 



Cassagc et baignage, outils, charrois, emballages, etc. 23 » 



Total 250 fr. 



